Elektrofizik usullari ilova qoplamalar

|
Elektrofizik usullari ilova qoplamalar
|
bet | 11/17 | Sana | 24.06.2024 | Hajmi | 304,35 Kb. | | #265378 |
Bog'liq 05 glava 03 (1)
Elektropark doping
Elektrospark sirtini qattiqlashtirish yoki elektrospark qotishmasi (ESA) an'anaviy strukturaviy materiallardan tayyorlangan mashina qismlarini sirtini qattiqlashtirishning samarali usuli hisoblanadi. Bu asosiy materialga mahkam yopishgan va yuqori ishlash ko'rsatkichlariga ega bo'lgan qoplamalarni olish imkonini beradi.
ESA jarayoni uchqun chiqishi paytida anod materialining birlamchi yo'q qilinishiga (eroziyasiga) va uni katod (mahsulot) yuzasiga o'tkazishga asoslangan (19-rasm). ESA jarayonlarini aniqlaydigan asosiy naqsh va hodisalar qotishma elektrodning materialiga va ishlov berish rejimlariga bog'liq.
ESA jarayonining mexanizmi eroziya, termal va termokimyoviy jarayonlar va materialning kontaktli uzatish kombinatsiyasini ifodalovchi sezilarli murakkablik bilan tavsiflanadi.
Qismning sirt qatlamining mustahkamlanishi nafaqat anod materialining cho'kishi tufayli, balki ushbu materialning asos bilan o'zaro ta'siri va qattiq eritmalar, kimyoviy birikmalar, oksidlar va nitridlarning hosil bo'lishi natijasida ham sodir bo'ladi. ESA paytida mustahkamlovchi ta'sir ham kuchayadi, chunki harorat va bosimning impulsli ta'siri yuzaga keladi, bu strukturaning takomillashishiga va yangi fazalarning shakllanishiga olib keladi.
Elektrodlarni (anod) mustahkamlash uchun qattiq qotishmalar, komponentlar ishlatiladi qaysi bor karbidlar titan Va volfram Va kobalt,
ferroxrom, xrom-marganets, xrom, alyuminiy, oq quyma temir, St3 po'lat va grafit.
Qattiqlashtirilgan metallni borning titan, xrom, volfram bilan o'tga chidamli birikmalari bilan qotishma ESA jarayonida bu birikmalarning qisman dissotsiatsiyasiga va doping hosil bo'lishiga olib keladi qattiq yechimlar, Lekin Va
Guruch. 19. Sxema qattiqlashishi sirt usuli elektrospark doping
borid zarralari bilan mustahkamlash (10-15 mikron), qaysi shakllangan V mo'rtlik natijasi halokat elektrod (anod)
Va Qanaqasiga mahsulotlar eroziya qamal qilinadi yoqilgan katod
ESA bilan qalinligi 0,1 mm gacha bo'lgan qattiqlashtirilgan sirt olinadi. Ustki oq rangli "ochilmaydigan" qatlam ostenit va martensit, nitridlardan iborat bez Va karbidlar qotishma elementlar. Oq qatlam shakllanadi Va ichida hol, Agar elektrod ishlab chiqarilgan dan alyuminiy yoki mis Sublayer
Bu martensit va troostit, ba'zan esa sorbitol kabi struktura bo'lib, asta-sekin asosiy materialga aylanadigan diffuziya qatlamidir.
Elektr uchqunni qattiqlashtirish yuqori haroratlarda ishlaydigan mashina qismlarining aşınma qarshiligini va sirt qattiqligini oshirish uchun ishlatiladi; Uchun kattalashtirish; ko'paytirish o'lchamlari eskirgan tafsilotlar avtomobillar da ta'mirlash Texnologiya EIL foydalanish Uchun qattiqlashishi yuzalar ishchilar abraziv muhitda ishlaydigan yo'l, qurilish va tuproq qazish mashinalarining qismlari ; portlatish pichoqlari ; quyish mexanizmlarining tafsilotlari . Qayta tiklash uchun elektr uchqunni mustahkamlash ham qo'llanilgan Va qattiqlashishi qo'nish joylar V statsionar juftliklar Va
sirpanish qo'nishlar
Mashina qismlarining sirtlari, masalan, kameralar, yo'riqnomalar, kalit yo'llarining sirt qisqichlari, shpallar va strukturaviy qotishma va uglerodli po'latlardan yasalgan qismlar elektrospark bilan qattiqlashuvga duchor bo'ladi.
Elektr uchqunlarini mustahkamlash oldindan isitish va keyingi issiqlik bilan ishlov berishni talab qilmaydi; burilishiga olib kelmaydi. Qattiqlashtirilgan qatlam yuqori aşınma qarshilikka ega va etarli chuqurlik va elektrodlarni to'g'ri tanlash bilan, yuqori issiqlik qarshiligiga ega. Sovuq qattiqlashuv elektr uchqunining qattiqlashishining charchoqqa chidamliligiga salbiy ta'sirini yo'q qiladi.
ESA ning nochorligi - elektrod bo'lmagan materiallardan qoplamalar olish qiyinligi va ixcham elektrodlardan foydalanish zarurati. Qoplama kukunlari uchun ESA ishlab chiqarishda bu kamchilik qisman yo'q qilinishi mumkin. Ushbu turdagi qoplamani olishning asosiy imkoniyati topildi.
|
| |